6 
Konrad Greulich. 
Tabelle für die Legierungen ausgehend vom reinen Zink. 
No. 
% Cu 
Dichte 
Ab¬ 
lenkung 
Vergr. 
Querschnitt 
Gew. + 
Glimm, bl. 
-x.106 
Zn 
0,0 
7,101 
63 
41,3 x 
0,373 
•1,43 
26,7940 
0,877 
I 1 
1,996 
7,178 
68 
h. 
0,38 
■ 1,435 
28,0017 
0,964 
I 2 
4,160 
7,294 
77 
55 
0,384 
• 1,435 
28,1044 
1,084 
I 3 
5,801 
7,361 
83 
55 
0,38 
• 1,43 
27,9575 
1,175 
I 4 
7,346 
7,422 
88 
j- 
0,38 
• 1,43 
27,9069 
1,229 
I 5 
7,77 
7,423 
88 
55 
0,38 
1,5 
27,6173 
1,244 
I 6 
9,849 
7,437 
97 
V 
0,4 
• 1,46 
29,7547 
1,36 
I 7 
14,18 
6,8461) 
67 
26 xv 
0,38 
• 1,48 
27,6474 
1,54 
I 8 
15,25 
6,8161) 
76 
55 
0,4 
• 1,46 
27,7189 
1,584 
I 9 
. 18,24 
7,099 
84 
•„ 
0,41 
• 1,465 
29,1942 
1,787 
I 10 
20,07 
7,237 
87 
55 
0,35 
•1,37 
23,9622 
1,926 
I 11 
23,77 
7,656 
94 
V 
0*38 
•1,4 
29,4667 
2,39 
I 12 
25,25 
7,565 
70 
14 x 
0,32 
•1,39 
28,0586 
3,005 
I 13 
25,66 
7,718 
71 
55 
0,32 
■ 1,39 
23,8791 
3,152 
I 14 
28,15 
7,643 
90 
55 
0,38 
•1,4 
27,8055 
3,868 
I 15 
30,03 
7,944 
106 
55 
0,39 
• 1,47 
31,9112 
4,77 
I 16 
35,65 
7,90 
99 
55 
0,38 
• 1,42 
32,0578 
4,371 
I 17 
40,60 
8.015 
! 40 
’5 
0,42 
•1,45 
33,1005 
1,756 
I 18 
44,95 
8,145 
36 
55 
0,36 
•1,47 
29,4038 
1,628 
I 19 
52,52 
8,278 
| 31 
0,36 
•1,4 
29,4559 
1,475 
I 20 
59,63 
8,465 
26 
55 
0,35 
• 1,43 
28,9304 
1,224 
I 21 
61,47 
8,468 
25 
55 
0,38 
•1,41 
31,2996 
1,18 
Herstellung der Legierungen ausgehend vom reinen Kupfer. 
Nun handelte es sich darum, zu ermitteln, wie sich die 
Magnetisierbarkeit der Legierungen verhielt, wenn man von dem 
umgekehrten Wege ausging, indem man in geschmolzenes Kupfer 
Zinkstücke hineinwarf. 
Die Legierungen nach dieser Art wurden in Formen gegossen, 
die auf die gleiche Weise und mit derselben Sorgfalt hergestellt 
waren, wie diejenigen für die vorige Art. 
Eine abgewogene Menge reines, gekörntes, elektrolytisches 
Kupfer wurde im Porzellantiegel im Rösslerschen Schmelzofen 
zum Schmelzen gebracht und dann die erforderliche Menge Zink 
x ) Die hier und an anderen Stellen recht beträchtlichen Unregelmässig¬ 
keiten sind auf Gussfehler zurückzuführen. Auf die magnetischen Untersuchungen 
haben solche Gussfehler keinen merklichen Einfluss, wenn sie sich nicht gerade 
an den Orten befinden, wo das wesentliche Gefälle des Magnetischen Feldes liegt. 
232 
